17 



P 



i 



Tiegels einen Bleiregelus, dessen Gewicht man bestimmt. Auf 207 

 Theil Blei rechnet man 6 Theile reinen Graphit (oder 34,5 Theile 

 Blei auf 1 Theil Kohlenstoff). Wie man sieht, so schliesst sich diese 

 Bestimmung an die r>erthier'sche Methode, den Ileizwerth der 



F 



Brennmaterialien zu bestimmen, an. Sie gibt uugemein genaue 



Resultate, weil der Graphit keine flüchtigen Theile enthält und 



nur durch Berührung mit dem schmelzenden Bleioxyd verbrannt 

 wird. 



Um den Graphit von seinen Beimengungen zu befreien, 

 schmilzt man ihn, nach Dumas undStass, mit kaustischem Kali 

 zusammen, wäscht die Masse mit Wasser aus, behandelt das zu- 

 rückbleibende Pulver erst mit Salpetersäure und dann mit Königs- 

 wasser und erhitzt es darauf stundenlang in Clilorgas bis fast zur 



r 



Weissglühhitze, Er d mann und Mar seh and fanden, dass das 

 Erhitzen in Chlorgas nicht nothwendig sei. , Beim Verbrennen ei- 

 nes nach dieser abgekürzten Methode gereinigten Graphites (von 

 Ceylon) in Sauerstoflfgas blieb etwa Vi Procent Kieselerde in Ge- 

 stalt von weissen Avolligen Flocken zurück. Sehr häufig ist der 

 Graphit mit Sand, Thon, Pflanzenwurzeln etc. verunreinigt, von 

 denen man ihn durch Schlämmen befi^eien kann. 



Da die Bleistiftfabrikation von der Erlangung eines geeig- 



I, 



neten Graphits abhängig ist, so verdient an dieser Stelle der von 

 i^' C. Brodle in London ausgestellte präparirte Graphit Erwäh- 

 nung. Das Verfahren seiner Darstellung ist folgendes: Das rohe 

 ^raphitpulver wird in einem eisernen Gefässe mit dem zweifachen 

 Gewichte käuflicher Schwefelsäure und 7 Procent chlorsauren Kalis 

 gemischt und in einem Wasserbade so lange erhitzt, bis keine 

 chlorige Säure mehr entweicht. Durch diese Behandlung werden 



r 



Eisen, Thonerde und Kalk zum grössten Theile gelöst; hierauf 

 wird etwas Fiuornatrium der Masse beigefügt, um die vorhandene 

 Kieselerde als Fluorsihciura zu entfernen. Die Masse wird dann 

 sorgfältig ausgewaschen, getrocknet und bis zur Rothgluth erhitzt. 

 Das Glühen bewirkt ein Aufblättern der Graphitkorner; die Masse 

 schwillt sehr merklich auf und geht in einen sehr fein zertheilten 



I 



Wei 



teres zur Bleistiftfabrikation verwendet werden. 



12 



